166 m 
stange der schwarze Niederschlag, doch ohne messinggelbe Stellen, 
wie im vorigen Versuche, und als das Ganze 12 Stunden mit der 
Flüßigkeit in Berührung gestanden hatte, so zeigte sich auch hier _ 
die Oberfläche mit Hüpferfärbenen Stellen bedeckt, und einige zu 
Boden gefallene Theilchen des anfänglich schwarzen Niederschlags, 
die noch mit dem unteren Ende des Zinknagels in Berührung geblie- 
ben waren, hatten völlige Kupferfarbe angenommen. An dem gan- 
zen, den Zinknagel umgebenden, Niederschlage liefen sich 3 ver- 
schiedene Schichten unterscheiden: ı) auf dem Zinknagel unmittel- 
bar aufliegend eine schwarzgraue , die durch’s Poliren eine weils- 
graue in's Gelbliche fallende Politur und Metallglanz annahm; 2) 
über dieser in der Mitte eine schwarze, die durch’s Poliren tom- 
 backähnlichen, etwas in’s Gelbliche fallenden Metallglanz annahm, 
und 3) war zu oberst der Kupferniederschlag, welche Schichtung 
augenscheinlich zeigte, dafs nach der verschiedenen Entfernung der 
gehörig verdünnten Kupferauflösung von dem Zinknagel, unter übri- 
gens gleichen Umständen, der Zinkgehalt des Niederschlags verschie* 
den ist,. so dafs, wenn ein gehörig starker Ueberzug den Zink be: 
deckt, endlich blos Kupfer gefällt wird; so wie die Versuche g—ır 
ferner auch zu erkermen geben, dafs die Zeit der Erscheinung des 
rein kupferfarbenen Niederschlags im geraden Verhältnifse mit dem 
Grade der Verdünnung der Auflösung stehe, wie’ sich auch ‚aus den 
folgenden Versuchen noch ergeben wird, welches wahrscheinlich da- 
her kommt, dafs die Zinkstangen nun nicht so schnell auf das Kupfer 
wirken und daher sich eher durch die hier thätigen Kräfte. damit 
zur Legirung bilden kann. 
ızr Versuch 
Eine Auflösung von ı Theil schwefelsaurem Kupfer und >8 
Theilen Wasser, wie bisher mit einem Zinknagel in Berührung ge- 
setzt, zeigte denselben Erfolg, wie im letztern Versuche, doch lang- 
samery und bemerkenswerth ist es, dafs der schwarze Niederschlag, 
der durch ein Hineintauchen des Zinlinagels von ein. Paar Minuten 
en 
